427 



A. L, Holz, (iino Untersuchung Über Stab mag 

 netisraus. — Zwölf Stäbe aus englischem* Corsetstahl wurden 

 einzeln in einer MagnetisirungsSpirale bis zui? Sättigung magnetislrt» 

 worauf ihre magnetischen Momente bestimmt wurden. Darauf 'wurden 

 diese Stäbe 20 Ihm 24 Stunden in Salzsäure gebracht, worauf wiedi r 

 ihr Moment bestimmt wurde. Genau ebenso winden 6 in verschle 

 denen Farben angelassene Stäbe anderer Stähls'orten behandelt. 

 Mittelst Spiegelgalvanometer und Fernrohr konnten die resp. mag 

 netischen Momente bestimmt werden , welche die Stäbe erhielten, 

 nachdem eine Schicht des Eisens rings um den ganzen Stab aufge- 

 löst war, und durch Gewichtsbestimmuug wurde der jedesmalige 

 Gewichtsverlust festgestellt. Die Resultate ergaben, dass die Gre 

 Wichtsverminderung der Stäbe aus Corsetstahl nicht eine gleiche 

 Momentverminderung hervorgerufen hat, denn während die Salzsäure 

 einen Theil des Eisens fortgenommen hat, ist das magnetische Mo- 

 ment für die Masseneinheit auch grösser geworden. Die Werthe der 

 Momente steigen und fallen hier stets ohne jede einheitliche Ueberein- 

 stimmung, während bei den 6 angelassenen Stäben regelmässig die 

 Werthe der magnetischen Momente abnehmen, so oft eine Gewichts- 

 verminderung beobachtet ist. Bei den ersten 12 Stäben treten oft 

 die Erhöhungen der Momente nach einem Gewichtsverlust ein. Die 

 Vertheilung der Eisenmoleküle in den sechs angelassenen Stäben 

 erwies sich durchgehend gleichmässiger als die der 12 abgeätzten 

 Blankscheitstäbe, letzte waren auf ihren Oberflächen rauh und löchrig; 

 die hervortretende schwarze Masse, welche als Kohleneisen bezeich- 

 net wird, bildet an den beiden Enden des Stabes fadenartige Formen, 

 derart , als befänden sich wirklich Fäden der Länge des Stabes 

 parallel neben einander; die ganze vorhandene Eisenmasse lag um 

 das schwarze Kohleneisengerippe wie eine Flüssigkeit um einen 

 festen Körper. Dieses Kohleneisen hat die wich tig e Rolle 

 des Trägers der magnetischen C o er citiv kraft über- 

 nommen und das darum befindliche Eisen verringerte die Wirkung 

 des Magnetismus nach aussen, wie ein dem Magnet angelegter Anker 

 von weichem Eisen thun würde. Fast in allen Fällen nahm, wenn 

 die Stäbe nach dem Aetzen wieder von neuem magnetisirt worden, 

 der noch übrige Rest so viel Magnetismus auf, dass dasselbe Moment 

 erhalten wurde, wie vor dem Aetzen, ja in einem Falle hätte ein 

 solcher Stab, obgleich er fast die Hälfte seines G ew ichtes 

 verloren hatte, beinahe das Doppelte an speeifi schein 

 Magnetismus gewonnen oder nachdem fast die Hälfte 

 des Gewichts aufgelöst war , erhielt der Stab fast das 

 erste Moment wieder, welches er vor dem Abätzen 

 hatte. Ganz anders verhalten sich die Resultate bei den ange- 

 lassenen Stäben. Hier hat die stattfindende Abnahme des Gewichts 

 auch regelmässig eine Abnahme des magnetischen Moments zur Folge, 

 woraus auf eine gleichmässigere Vertheilung des Eisens und somit 

 auch auf eine gleichmässigere Vertheilung der Coercitivkraft zu 



Zeitschr. f. d. gea. Naturwiss. Ed.XLlH, 1N74. 28 



